标题：塑料型材
市场前景
塑料型材由于庞大的市场需求和广阔的发展前景，近年来在我国得到了飞速发展，由于市场竞争的激烈程度，所有塑料机械生产厂家都考虑一个问题，如何在保证产品质量的前提下提高塑料型材产品生产率和合格率，发挥设备的最大能力从而降低产品的生产成本。
华安塑材项目位于海林经济技术开发区，是全省三大塑钢型材生产加工基地之一，总占地面积15万平方米，一期投资1.3亿元，项目全部达产后，年可新增销售收入12.5亿元，税收5000万元，成为全省最大、东北地区排名第二的塑料型材加工基地。吉炳轩详细了解了企业生产、销售、原料供应等情况，考察了企业先进的型材挤出生产线。他指出，新型建材的市场潜力巨大，希望企业充分发挥工艺、设备等优势，积极主动与哈工大等高科技建材研发成果搞好对接，生产更多市场前景好的高端产品，不断扩大规模，提高竞争力。牡丹江金刚钻碳化硼有限公司前身是1958年创立的牡丹江磨料二厂，是中国碳化硼行业领军企业，国家重点高新技术企业，碳化硼国家标准的起草单位，设有博士后科研工作站、复合材料院士工作站。2010年，公司与大连金玛硼业科技集团进行重组。金玛硼业集团是总装备部防弹材料实验基地，并与清华大学共同建立了国家工程陶瓷重点实验室。企业重组后实现了强强联合，将成为世界最大的碳化硼生产企业。吉炳轩饶有兴致地了解了企业的生产工艺，观看了企业的产品展示。他说，碳化硼应用领域十分广泛，潜力大、前景好，要大力支持这个高科技新材料产业的发展，想办法解决好企业用电、厂房等实际问题，为企业发展壮大提供更多空间。[1]
塑料型材行业竞争的不断加剧，大型塑料型材企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的塑料型材生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的塑料型材品牌迅速崛起，逐渐成为塑料型材行业中的翘楚!
塑料型材制品使用较多的有：窗框、楼梯扶手、走线槽、壁脚板、异型管等。原材料主要是硬PVC，少数是半硬PVC、软质PVC、聚氨酯低发泡等材料。
对于硬PVC塑料型材来说，存在着抗冲击性能差的缺点，往往采用添加ACR、CPE、EVA、MBS等进行改性，以提高抗冲击强度。CPE（氯化聚乙烯）、EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、ACR(丙烯酸脂)、MBS(甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯接枝共聚体)一般加入量6%~10%。MBS主要用于透明塑料型材制品中，EVA最好不与铅稳定剂共用，共用时成型加工性较差，又易起粉斑，CPE最好不与锌稳定剂共用，且CPE的低温性不太好。
生产塑料型材制品时，工艺条件控制如温度、螺杆转速、牵引速度等等。
塑料型材挤出模具的使用和维护
塑料型材挤出模具是挤出生产的核心部分，塑料型材挤出模具技术状态直接关系到挤出生产的稳定性、挤出制品的质量，挤出生产效率以及模具本身的使用寿命。因此，塑料型材挤出模具的正确使用和维护就显得非常重要。
1.塑料型材挤出模具到货后的开箱检查
开箱检查，包装物完好无损：开箱后取出装箱清单，使用说明书等技术文件，按装箱清单的内容组建清点模具整件、附件、专用工具等。
2.塑料型材挤出模具的一半技术要求和状态
>> 塑料型材挤出模具尤其在挤出物料为改性聚氯乙烯时，其成型零件一般采用不锈钢等具有抗腐蚀性的材质，并调质至HRC24以上，以保证一定的使用寿命。
>> 口模、定型模及其零件的工作表面应光滑，不应有碰伤、划伤、毛刺、附着物以及锈蚀等缺陷。
>> 模头流道系统顺着熔体流动方向应平缓，尽量避免截面的突变和滞料区。
>> 各模板间应有可靠的定位，模间各模板间相对应位置的装卸重复性误差不大于0.03mm；塑料型材挤出模具模头各接合面和拼合勉应良好密合，其局部间隙不得大于0.02mm。
>> 定型模的冷却系统、真空系统应通常那个、不泄露，一般情况下水气系统不应相互串通。塑料型材挤出模具定型模的水管接头，真空管接头应有明显的标志，并不得影响管路的连接。
>> 塑料型材挤出模具定型模应起闭灵活，各节定型模及水箱中的型块应保证一定的同轴度。
塑料型材助剂简介
塑料型材以其优异的隔热保温性能被列为我国重点发展的建筑材料之一。在塑料异型材的生产过程中，需要注意哪些问题才能保证型材的质量和工艺。下面我们来了解塑料型材助剂有哪些？ 
塑料型材助剂一：抗冲击改性剂塑料型材生产中如不加抗冲击改性剂，塑料型材会十分脆硬，稍加冲撞，极易破碎。塑料型材生产中常用的抗冲击剂改性剂主要由以下三类：氯化聚乙烯、聚丙烯酸酯类、乙烯-醋酸乙烯共聚物。 
塑料型材助剂二：热稳定剂塑料异型材是热敏性塑料，因此在塑料异型材的生产加工中，热稳定剂必不可少。热稳定剂中的金属盐可吸收PVC分解出的HCL，因此可延缓塑料的分解速度并延长分解时间，塑料型材生产中最常用的为复合铅盐类，其热稳定效率高，价格低廉。 
塑料型材助剂三：润滑剂润滑剂的主要作用是降低聚合物与加工设备之间和聚合物内部分子之间的相互摩擦，防止了因摩擦热过大而引起的树脂降解，提高了热稳定剂的效率。 
塑料型材助剂四：加工助剂加工助剂主要为了改善塑料成型加工性能而开发的一类改善性助剂。塑料异型材加工温度与分解温度比较接近，流动性差，易粘在设备上焦化，因此在塑料型材生产中需要加入一定量的加工助剂来克服塑料型材本身的缺陷。
塑料型材助剂五：光稳定剂光稳定剂能够通过屏蔽和吸收紫外线、猝灭激发能量捕获自由基等方式抑制聚合物的光氧化降解反应，从而赋予制品良好的光稳定效果，延长它们的使用寿命。
塑料型材助剂六：填充剂填充剂是一种在组成和结构上与塑料不同的固体添加物，也称填料。对提高塑料某些物理机械性能和降低塑料成本有明显的效果和经济价值。塑料型材生产配方中加入填充剂，可使塑料型材加热后尺寸发生变化率减小，抗冲击强度提高，刚性增加，同时还降低了生产成本。
不合格产品原因
在塑料型材的生产过程，由于配方不当，或者塑料加工工艺不合理，造成塑料型材发脆，主要特征为：下料时崩口、冷冲破裂。下面青岛塑料机械为大家提供造成塑料型材制品物理、力学性能差的原因。 
塑料型材发脆原因一：塑料型材生产时配方及工艺不合理 
1.填料过多由于塑料型材价格降低，而原材料价格上涨，许多厂家在降低成本的同时也降低塑料型材产品质量，由于配方组份的原因，最直接有效的办法是增加填料，在PVC-U塑料型材生产中常用的填料为碳酸钙。随着技术的发展，大多采用超细轻质活化碳酸钙、甚至是纳米级碳酸钙、其不仅起到增加刚性和填充的作用，而且还具有改性的作用，但是其填加量并不是无限度的，其比例应该加以控制。现在有些厂家为了降低成本将碳酸钙加到20-50质量份，这大大降低了型材的物理力学性能，造成塑料型材发脆现象。 
2.抗冲击改性剂添加种类、数量抗冲击改性剂是在应力作用下，能够提高聚氯乙烯破裂总能量的一种高分子聚合物。目前硬质聚氯乙烯的抗冲击改性剂的主要品种有CPE、ACR、MBS、ABS、EVA等，其中CPE、EVA、ACR改性剂的分子结构中不含双键，耐候性能好，适宜做户外建筑材料，它们与PVC共混，能有效的提高硬聚氯乙烯的抗冲击性能、加工性、耐候性及在一定范围内提高焊角强度。实验论证，ACR与CPE相比抗冲击强度要高30%左右。因此在配方中尽可能采用PVC/ACR共混体系，而用CPE改性且用量低于8质量份时往往会引起塑料型材发脆。 
3.稳定剂过多或过少稳定剂根据塑料型材种类不同用量也不同，但总的一点来说，用量过多会推迟物料的塑化时间从而使物料出口模时还欠塑化，其配方体系中各分子之间没有完全溶合，其分子间结构不牢固造成。而用量过少时会造成配方体系中相对低分子物降解或分解(也可以说成过塑化)，对各组份分子间结构的稳固性造成破坏。因此稳定剂用量多少也会对塑料型材的抗冲击强度造成影响，过多或过少都会造成型材强度降低引起塑料型材发脆现象。 
4.外润滑剂用量过多外润滑剂与树脂相溶性较低，能够促进树脂粒子间的滑动，从而减少摩擦热量并推迟熔化过程，润滑剂的这种作用在加工过程早期是最大的。外润滑剂又分前期润滑和后期润滑、润滑过度的物料在各种条件下都表现为较差的外形，如果润滑剂用量不妥，可能造成流痕，产量低，浑浊，冲击性差，表面粗糙、粘连，塑化差等。特别是用量过多时，就会造成塑料型材的密实度差、塑化差，而导致冲击性能差，引起塑料型材发脆。